88 sull'oro contenuto kei filoni oriferi ecc. 



Ma era al tempo stesso evidente che ciò dipendeva unicamente dall'essere 

 più facilmente lavabile l'oro misto coll'ossido di ferro, di quello che è 

 misto colla pirite. 



Ho così pienamente provato che l'oro si trova realmente allo stato 

 nativo nel minerale. 



Ammesso questo fatto , resta a spiegarsi come avvenga che molti dei 

 minerali da cui io ottenni oro trattandoli colla batea, non ne producono 

 punto se trattati coU'amalgamazione ordinaria di Vallanzasca. 



Ho già detto di sopra, e le mie esperien?,e lo confermano , che l'oro 

 vi si trova estremamente diviso. Ora nel difettoso processo di amalga- 

 mazione che si usa in Vallanzasca l'acqua rinnovandosi continuamente 

 nei molini durante l'operazione tiene in sospensione siffatte esilissime par- 

 ticelle d'oro, e le trasporta con se prima che esse giungano a contatto 

 col mercui-io. 



Gli espeinmenti si sono fatti sopra moltissimi minerali provenienti 

 non solo dalle miniere Cani, ma da altre della Vallanzasca, e l'oro si è 

 potuto ottenere nello stesso modo da quasi tutte , mentre parecchi mo- 

 stravano oro nella batea anche senza torrefazione. 



Farmi adunque di aver pienamente dimostrato che l'oro sia contenuto 

 nei giacimenti della Vallanzasca in istato nativo. 



Non credo di esagerare l'importanza di questa scoperta asserendo che 

 dal lato industriale offre un nuovo campo alla produzione dell'oro in 

 Vallanzasca , e che l'amalgamazione di grandi quantità di minerali che 

 col sistema attualmente ivi adoperato fu impossibile perchè senza bene- 

 fizio , può diventare profìcua quando riconosciuto che la quistione del- 

 l'estrazione dell'oro da questi minerah è una quistione puramente mec- 

 canica, si corregga con mezzi analoghi il difetto dell'attuale amalgamazione. 



Il risultato degli esperimenti vedasi dalla seguente tabella : 



